## PENGARUH PENAMBAHAN ABU JERAMI PADI TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Adytia Eko Sutrisno 1 , Dwi Kartikasari 2
1 Program Studi Teknik Sipil  Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
2 Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
email: adytiaekosutrisno@yahoo.com, dkartika27@gmail.com

## Abstract
Cement is one of the main ingredients in the manufacture of concrete. The raw material is used in the  manufacture  of  cement  are  limestone,  silica  sand,  clay  and  iron  sand.  Cement  is  a  material made  of  material  that  belong  to  natural  resources  that  cannot  be  renewed,  so  that  the  raw material inventory of cement in nature is getting less. Continuous mining of cement raw materials has  an  impact  on  natural  damage.  It  encourages  the  discovery  of  alternative  materials  as  an additive to the manufacture of concrete. The method of data analysis begins with the investigation of cement material, coarse aggregate, fine aggregats and rice straw ash. Concrete is added with rice  straw  ash  with  variations  of  0%,  5%,  10%,  and  15%  additions.  The  test  specimen  are cylinders  with  size  ø  15  cm  x  30  cm  and  the  planned  compressive  strength  is  14.5  MPa.  After going  through  the  treatment  period  for  7  days,  the  value  of  compressive  strength  is  then correlated  to  the  age  of  28  days.  Based  on  research  that  has  been  done  at  Civil  Engineering Laboratory of Islamic University of Lamongan, it is found that there is a decrease of strength on each addition of ash straw content of paddy. Use of rice straw ash in concrete mix with variation of  0%,  5%,  10%,  and  15%  addition  of  The  weight  of  cement  has  an  impact  on  the  decrease  of concrete  strength  value.  The  compressive  strength  values  obtained  at  the  age  of  28  days  are 18,440 Mpa, 15,366 Mpa, 13,948 Mpa, and 12,530 Mpa.

## Keywords: compressive strength, cement, rice straw ash

## 1. PENDAHULUAN
Beton  adalah  suatu  material  yang  terdiri dari  campuran  semen  portland,  air,  agregat kasar  (kerikil)  dan  agregat  halus  (pasir)  serta bahan  tambahan  bila  diperlukan.  Campuran dari  bahan-bahan  tersebut  harus  ditetapkan sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan  beton segar yang mudah dikerjakan.
Beton  merupakan  salah  satu  bahan konstuksi  yang  seringkali  dipergunakan  dalam struktur  bangunan  modern.  Tingkat  kebutuhan penggunaan  beton  di  masyarakat  sebagai struktur  bangunan  sangat  tinggi.  Karena  beton dinilai  lebih  praktis  dan  lebih  ekonomis dibanding  dengan  material  konstruksi  yang lain.  Kadar  semen  dalam  beton  berpengaruh terhadap kuat tekan beton.
Semen merupakan salah satu bahan utama dalam  pembuatan  beton.  Bahan  mentah  yang digunakan  dalam  pembuatan  semen  adalah batu  kapur,  pasir  silika,  tanah  liat  dan  pasir
besi.  Total  kebutuhan  bahan  mentah  yang digunakan  untuk  memproduksi  semen  yaitu. Batu  kapur  digunakan  sebanyak  ±  81  %.  Pasir silika  digunakan  sebanyak  ±  9  %  Tanah  liat digunakan  sebanyak  ±  9  %.  Pasir  besi digunakan  sebanyak  ±  1%,  pada  penggilingan akhir  digunakan  gipsum  sebanyak  3-5%.
( https://arpumiko.wordpress . com/2008/10/11) Semen  merupakan  material  terbuat  dari bahan  bahan  yang  tergolong  dari  sumber  daya alam  yang  tidak  bisa  diperbarui,  sehingga persediaan  bahan  baku  pembuatan  semen  di alam  semakin  sedikit.  Penambangan  bahan baku  semen  yang  dilakukan  secara  terus menerus  berdampak  pada  kerusakan  alam.Hal tersebut  mendorong    ditemukannya  material  - material  alternatif  sebagai  bahan  tambahan pada pembuatan beton.
Indonesia merupakan negara  agraris penghasil beras di Asia Tenggara. Berdasarkan hal  tersebut    banyak  sekali  limbah  padi  yang
dihasilkan,  yaitu  berupa  sekam  dan  jerami padi.  Jerami  padi  merupakan  limbah  pertanian melimpah yang jarang dimanfaatkan
masyarakat sebagai bahan tambahan pembuatan beton. Masyarakat biasanya memanfaatkan jerami padi untuk pakan ternak. Jerami padi  memiliki  kandungan  mineral  yang sama  dengan  kandungan  mineral  pada  semen. Kandungan  silika  dari  ekstraksi  abu  jerami padi  adalah  sebesar  69,97  %. (http://karya- ilmiah.um.ac.id/index.php/kimia/ article/view/20883).
Sebagai contoh, penulis mengambil jerami padi  varietas  IR-64  dari  Desa  Karang  Langit kecamatan  Lamongan  kabupaten  Lamongan. Desa karang langit memiliki area sawah seluas 109,05  ha.  Penanaman  padi  varietas  IR-64 menghasilkan  panen  rata-rata  seberat  5  ton/ha dengan umur penanaman selama 110-120 hari. Dari  panen  tersebut  menghasilkan  limbah jerami padi sebesar 2 ton/ha. Bisa disimpulkan bahwa  setiap  panen  Desa  Karang  Langit menghasilkan  limbah  jerami  sebesar  218,10 ton.  Sangat  disayangkan  apabila  jerami sebanyak  itu  tidak  bisa  dimanfaatkan  secara maksimal
Berdasarkan perihal tersebut, tujuan peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh  Penambahan  Abu  Jerami  Padi Terhadap  Kuat  Tekan  Beton”  adalah  untuk mengetahui  proses  penambahan  abu  jerami padi  pada  campuran  beton,  mengetahui  dan menganalisa seberapa besar pengaruh penambahan  abu  jerami  terhadap  kuat  tekan beton  serta  memanfaatkan  dan  mendaur  ulang jerami padi secara optimal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  uji  eksperimental  di  laboratorium. Adapun  material  yang  akan  diuji  adalah sebagai berikut :
a. Jerami padi
Jerami  padi  yang  digunakan  adalah  batang dan  daun  dari  padi  pasca  panen  dalam keadaan  kering.  Metode  pembuatan  abu jerami  dilakukan  dengan  cara  membakar jerami tersebut hingga menjadi abu.
b. Benda uji Benda  uji  berbentuk  silinder  padat  tidak berongga  dan  berukuran  diameter  15  cm dan  tinggi  30  cm.  pengujian  kuat  tekan dlakukan  setelah  umur  beton  mencapai  7
hari  yang  kemudian  dikorelasikan  ke  umur 28 hari
Tabel 1 Prosentase Komposisi Bahan pada

## Varisasi Campuran Beton
Komposisi Bahan Kode Semen Abu Jerami Agregat Halus Agregat Kasar Air Normal 100% 0% 100% 100% 100% B 5% 95% 5% 100% 100% 100% B 10% 90% 10% 100% 100% 100% B 15% 85% 15% 100% 100% 100%

## Teknik Pengumpulan Data
1. Eksperimen
Eksperimen  adalah  suatu  kegiatan  bersifat ilmiah  yang  bertujuan  memperoleh  data berdasarkan dari hasil penelitian tersebut.

## 2.  Studi literatur
Studi  literatur  adalah  mencari  data-data maupun  informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian    melelui  membaca  buku  maupun di internet sebagai acuan dalam penelitian.

## Pelaksanaan Penelitian
1. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian maupun pengujian dilakukan  di  laboratorium  teknik  sipil
UNISLA
2. Bahan
Bahan  bahan  yang  digunakan  dalam
pebuatan benda uji adalah
a. Semen Portland
b. Agregat kasar (kerikil)
c. Agregat halus (pasir)
d. Abu jerami padi yang dipakai diperoleh dari tempat pengilingan padi
e. Air tawar
3. Peralatan
Peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :
a. Alat pencampur bahan :
 Concrete mixer
 Sekop /sendok semen
b. Cetakan silinder beton
c. Mesin tekan hidrolis untuk menguji kuat tekan beton
4. Penyelidikan Bahan dan Beton
a. Penyelidikan bahan semen
 Percobaan Konsistensi Normal Semen Portland (ASTM C 187-86)
 Percobaan  Waktu  Mengikat  dan Mengeras Semen (ASTM 191-92)
 Percobaan  Menentukan  Berat  Jenis Semen (ASTM C 188 – 89 )
b. Penyelidikan bahan pasir
 Pengujian ayakan pasir (ASTM C 33 – 78)
 Pengujian Kadar Air Agregat (ASTM C 556 – 89)
 Percobaan Berat Jenis Pasir ( ASTM C 128 – 93 )
 Percobaan Air Resapan Pasir (ASTM C 128 – 93)
 Percobaan Bobot Isi dan Rongga Udara Dalam Pasir (ASTM C 29M – 91)
c. Penyelidikan bahan kerikil
 Hasil pengujian ayakan kerikil (ASTM C 33 – 93)
 Hasil Pengujian Kelembaban Kerikil (ASTM C 556 – 89)
 Pengujian Berat Jenis Kerikil (ASTM C 128-78)
 Pengujian Kadar Air Resapan Kerikil(ASTM C 127 – 88 – 93)
 Pengujian Berat Volume Batu Pecah (ASTM C 29 – 91)
Gambar 1 Bagan Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  di Laboratorium  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Islam Lamongan, merupakan suatu pencarian data yang  mengacu pada perumusan masalah,  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh penambahan  abu  jerami  padi  sebagai  bahan campuran beton.
Tabel  2 Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa Semen Dengan Kajian Pustaka
No Uraian kegiatan Kajian pustaka/landas an teori Hasil penelitian Ket 1 Konsiste nsi Normal Semen Portland (ASTM C 187- 86) konsistensi semen berkisar antara 26% - 29%. kondisi kebasahan pasta yang standart ialah 28% Memen uhi 2 Pengujia
n Berat Jenis Semen (ASTM C 188 – 89)Berat jenis semen Portland mempunyai kisaran 3,0 – 3,2 Dari pengujian berat jenis semen adalah 2,329. Tidak Memen uhi Dari pengujian bahan semen yang dilakukan  hanya  pengujian  konsistensi  normal semen  Portland  yang  memenuhi  standart ASTM
Tabel  3 Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Agregat
Halus dengan Kajian Pustaka No Uraian kegiatan Kajian pustaka/land asan teori Hasil penelitian Ket 1 Pengujian ayakan pasir (ASTM C 33 – 78) nilai yang disyaratkan antara 2,2-3,1 Hasil ayakan pasir dari pengujian sebesar 3,705 %. tidak memenuhi syarat 2 Pengujian Kelembaba n pasir (ASTM C 566 - 89) kelembaban pasir sebesar < 0,1% Kelembaban pasir rata-rata didapat nilai 5,605 % tidak memenuhi syarat 3 Pengujian Berat Jenis pasir (ASTM C 128 -78) berat jenis pasir antara 2,4 - 2,7 gr/dm³. Berat jenis pasir rata-rata dari hasil pengujian sebesar 2,62gr/dm 3 memenuhi syarat 4 Pengujian
Air Resapan Agregat Halus (ASTM C 128 –93) nilai yang disyaratkan antara 1– 4%, Hasil uji kadar air resapan didapat rata-rata 4,07%,
memenuhi syarat 5 Pengujian Berat Volume Agregat Halus (ASTM  C  29 M  –  91)  nilai yang disyaratkan antara  1,25  – 1,59 hasil uji berat isi rata - rata sebesar 1,359 gr/lt memenuhi syarat Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian ayakan pasir dan kelembaban pasir tidak memenuhi persyaratan
Penyelidikan bahan Mulai Agregat kasar Mix design Perawatan Semen Agregat halus Abu jerami Pengujian kuat tekan Pembahasan Kesimpulan Selesai
Tabel  4 Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa Agregat kasar dengan Kajian Pustaka No  Uraian kegiatan Kajian pustaka/landasan teori Hasil penelitian Ket
1  pengujian ayakan kerikil (ASTM C 33 – 93) batas yang diijinkan, yaitu 6 - 7 % Hasil pengujian didapat nilai FM = 4,458 %. tidak memenuhi syarat.
2  Pengujian Kelembab an Kerikil (ASTM C 556 – 89) nilai yang disyaratkan antara 0 – 3 %. Rata-rata kelembaban kerikil
1,265 %. memenuhi syarat 3  Pengujian Berat Jenis Kerikil (ASTM C 128-78) berat jenis kerikil yang disyaratkan antara 2,2 - 2,7 gr/dm³. Berat jenis kerikil rata- rata 2,37 gr/dm³.
memenuhi syarat
4  Pengujian Kadar  Air Resapan Kerikil (ASTM C 127 – 88 – 93) batas yang diperbolehkan antara 1% - 4%. rata-rata dari hasil pengujian 1,88 %. memenuhi syarat 5  Pengujian
Berat Volume Batu
Pecah (ASTM  C  29  – 91) nilai yang disyarat antara 1,4 sampai 1,7 kg/lt. Rata-rata berat volume pasir 1,432 kg/lt. memenuhi syarat.
Dari  pengujian  agregat  kasar  yang  dilakukan hanya  pengujian  ayakan  kerikil  yang  tidak memenuhi syarat ASTM
Tabel  5 Kesesuaian  Hasil  Penelitian  Analisa  abu jerami Dengan Kajian Pustaka No  Uraian kegiatan Kajian pustaka/land asan teori Hasil penelitian Ket 1  Konsistensi
Normal Semen Portland dan abu (ASTM C 187-86) konsistensi semen berkisar antara 26% - 29%. 29 % pada kadar abu jerami 5%, 31% pada kadar abu 10%, dan 33% pada kadar abu 15% Hanya kadar  abu jerami  5% yang memenuhi
2  Pengujian Berat Jenis abu jerami (ASTM C 188 – 89) Berat jenis semen Portland mempunyai kisaran 3,0 – 3,2 rata-rata berat jenis abu jerami 5% = 0,912 gr. rata-rata berat jenis abu jerami 10 % = 0,7248 gr. rata-rata berat jenis abu jerami 15% = 0,5885 gr Tidak Memenuhi
Dari  pengujian  analisa  abu  jerami  yang dilakukan  hanya  pengujian  konsistensi  normal dan  abu  jerami  dengan  kadar  5%  yang memenuhi syarat ASTM.
Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  hasil bahwa  terjadi  penurunan  kekuatan  pada  setiap penambahan kadar abu jerami padi.

## Tabel 6 Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder
No. Benda Uji Perbandingan campuran dalam berat Berat (kg) Diameter (cm) Tinggi (cm) Luas Penampang (cm 2 ) Volume Benda Uji (m 3 ) Berat Jenis (kg/m 3 ) Umur (hari) Beban Maksimum (kg) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) Rata rata 7 hari (kg/cm 2 ) 1. Normal 12,43 15 30 176,625 0.0053 2345,73 7 24000 135.88 147.20 2. 12,551  15 30 176,625 0.0053 2368,56 7 28000 158.53 3. 12,582  15 30 176,625 0.0053 2374,41 7 26000 147.20 4. Abu jerami  12,035  15 30 176,625 0.0053 2307,61 7 21000 118.90 122.67 5. 5% 12,179  15 30 176,625 0.0053 2327,61 7 21000 118.90 6. 12,279  15 30 176,625 0.0053 2301,19 7 23000 130.22 7. Abu jerami  12,375  15 30 176,625 0.0053 2335,35 7 19000 107.57 111.35 8. 10% 12,24 15 30 176,625 0.0053 2309,87 7 20000 113.23 9. 12,2 15 30 176,625 0.0053 2302,32 7 20000 113.23 10. Abu jerami   12,228  15 30 176,625 0.0053 2307,61 7 19000 107.57 100.02 11. 15% 12,334  15 30 176,625 0.0053 2327,61 7 18000 101.91 12. 12,194  15 30 176,625 0.0053 2301,19 7 16000 90.59
Sehingga  didapat  nilai  kuat  tekan  rata-rata tertinggi  adalah  pada  beton  normal  yaitu 147.20kg/cm 2 dan  kuat  tekan  rata-rata terendah  terdapat  pada  penambahan  abu jerami padi 15 % yaitu 100.02kg/cm 2 .
Pada  tabel  6  diperoleh  nilai  kuat  tekan beton  dari  seluruh  sample  beton  normal hingga beton  dengan campuran abu jerami 15 %.  Dari  hasil  tersebutkemudian  dikorelasikan ke  umur  14  dan  28  hari  untuk  mengetahui nilai  kuat  tekannya.  Adapun  faktor  korelasi terdapat pada tabel di bawah :
Tabel 7 Faktor Korelasi Umur Beton 3 hari  7 hari  14 hari  28 hari 0,4 0,65 0,88 1

## Sumber : PBI 1971
Berikut  contoh  perhitungan  kuat  tekan  7  hari dikorelasikan menjadi kuat tekan 28 hari pada jenis beton normal :
Faktor korelasi 7 hari =  nilai kuat tekan 7 hari / nilai kuat tekan 28 hari 0,65 =135,88 / nilai kuat tekan 28 hari nilai kuat tekan 28 hari=135,88/0,65 nilai kuat tekan 28 hari=209,048 kg/cm 2
Perhitungan  kuat  tekan  14  hari  pada  beton normal :
Faktor  korelasi  14  hari  =  nilai  kuat  tekan  14 hari / nilai kuat tekan 28 hari 0,88 = nilai kuat tekan 14 hari /209,048 nilai kuat tekan 14 hari= 209,048x 0,88 nilai kuat tekan 14 hari= 183,962 kg/cm 2
Untuk hasil korelasi selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah :
Tabel  8 Nilai  Kuat  Tekan  Silinder  Setelah Dikorelasi (Kg/cm 2 )
Jenis beton Kuat tekan umur 7 hari (kg/cm 2 ) Rata rata kuat tekan  7 hari (kg/cm 2 ) Kuat tekan umur14 hari (kg/cm2) Rata rata kuat tekan14 hari (kg/cm2) Normal 135,88 147,20 183,962 199,29 158,53 214,622 147,20 199,292 abu jerami 5% 118,90 122,67 160,967 166,07 118,90 160,967 130,22 176,297 abu jerami 10% 107,57 111,35 145,637 150,74 113,23 153,302 113,23 153,302 abu jerami 15% 107,57 100,02 145,637 135,41 101,91 137,972 90,59 122,641
Jenis beton kuat tekan 28 hari (kg/cm2) Rata rata kuat tekan 28 hari (kg/cm2) Normal 209,048 226,46 243,889
226,469 abu jerami
5% 182,917
188,72 182,917
200,338
abu jerami 10% 165,496
171,30 174,207
174,207
abu jerami 15% 165,496 153,88 156,786 139,365
Berdasarkan  tabel  di  atas  terjadi  penurunan rata-rata  nilai  kuat  tekan  setiap  penambahan prosentase abu jerami padi
Gambar 2 Grafik pengaruh Persentase Abu Jerami Padi Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton (Kg/cm 2 )
Setelah  diperoleh  data  kuat  tekan  pada  umur 14  hari  dan  28  hari  kemudian  dikonversikan menjadi  satuan  Mpa.  Adapun  perhitungannya sebagai berikut :
Kuat tekan 7 hari (Mpa)
= (nilai kuat tekan 7 hr x0,83)x( 9,81/100)
= (135,88 x 0,83) x (9,81/100)
= 11,064 Mpa
Keterangan : 0,83 =  nilai konversi benda uji
berbentuk kubus 15 cm x 15 cm x  15  cm  ke  benda  uji  berbentik silinder  ber  diameter  15  cm dengan tinggi 30 cm 9,81/100 =  nilai konversi dari satuan kg/cm 2 ke satuan Mpa
0 50 100 150 200 250 normal abu jerami
5% abu jerami 10% abu jerami 15% ku at t e ka n ( kg /c m 2 ) 7 hari 14 hari 28 hari
Tabel 9 Kuat Tekan Silinder Setelah Konversi
(Mpa) Jenis beton kuat tekan 7 hari
(Mpa)
Rata rata kuat tekan 7 hari (Mpa) kuat tekan 14 hari (Mpa) Rata rata kuat tekan 14 hari (Mpa) kuat tekan 28 hari (Mpa) Rata rata kuat tekan 28 hari (Mpa) Normal 11,064 11,986 14,979 16,227 17,021 18,440 12,908 17,475 19,858 11,986 16,227 18,440 abu jerami 5% 9,681 9,988 13,106 13,522 14,894 15,366 9,681 13,106 14,894 10,603 14,355 16,312 abu jerami 10% 8,759 9,066 11,858 12,274 13,475 13,948 9,220 12,482 14,184 9,220 12,482 14,184 abu jerami 15% 8,759 8,144 11,858 11,026 13,475 12,530 8,298 11,234 12,766 7,376 9,986 11,348
Berdasarkan  tabel  di  atas  terjadi  penurunan rata-rata  nilai  kuat  tekan  setiap  penambahan prosentase abu jerami padi
Gambar 3 Grafik pengaruh Persentase Abu Jerami Padi Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton (Mpa)

## 4. KESIMPULAN
Dari data yang diperoleh  dan dari analisa data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Proses  penambahan  abu  jerami  pada campuran beton dimulai dengan pembuatan  benda  uji  yang  tersusun  dari material utama berupa semen Portland, air, agregat  kasar  dan  halus.  Bersihkan concrete  mixer  dari  kotoran  dengan  cara membilas  dengan  air  bersih.  Hal  ini
dilakukan untuk menjaga mutu beton yang akan dibuat agar tidak berkurang. Masukan agregat  kasar  (kerikil)  ke  dalam  concrete mixer  kemudian  agregat  halus  (pasir). Setelah  agregat  halus  dan  agregat  kasar tercampur rata masukkan semen portlanddan abu  jerami padidengan  variasi penambahan  0%,  5%,  10%,  dan  15%  dari berat semen, tunggu hingga tercampur rata. Masukkan  air  hingga  semua  material tersebut tercampur rata kemudian masukkan  beton  segar  tersebut  ke  dalam cetakan  silinder.  Proses  tersebut  dilakukan secara  bergantian  menurut  prosentase  abu jerami  yang  telah  ditentukan.  Setiap prosentase dihasilkan 3 buah benda uji.
2. Berdasarkan  hasil  dari  data  pada  bab sebelumnya,  penggunaan  abu  jerami  padi pada  campuran  beton  dengan  variasi penambahan  0%,  5%,  10%,  dan  15%  dari berat semen berdampak terhadap penurunan  nilai  kuat  tekan  beton.  Nilai kuat  tekan  yang  diperoleh  pada  umur  28 hari yaitu 18.440 Mpa, 15.366 Mpa,13.948 Mpa, dan 12.530 Mpa.

## SARAN
Adapun  saran  yang  diperoleh  sebagai berikut:
1. Aplikasi  dari  penelitian  beton  dengan tambahan  abu  jerami  padi  ini  dapat digunakan  pada  bagian  bangunan  non struktural.
2. Diharapkan  agar  campuran  antara  semen dan  abu  jerami  padi  serta  material  – material  pembentuk  lainnya  benar  –  benar homogen  agar  menghasilkan  beton  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM  C  127 Standard  Test  Method  for Density,  Relative  Density  (Specific Gravity),  and  Absorbtion  of  Coarse Aggregate
ASTM  C  128-78 Standard  Test  Method  for Density,  Relative  Density  (Specific
11.986 9.988 9.066 8.144 16.227 13.522 12.274 11.026 18.440 15.366 13.948 12.530 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 normal abu jerami
5% abu jerami 10% abu jerami 15% K u a Te ka n ( M p a) 7 hari 14 hari 28 hari
Gravity),  and  Absorbtion  of  Fine
Aggregate
ASTM C 188 – 95 Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement ASTM  C  29  –  91 Standard  Test  Method  for Bulk  Density  (“Unit  Weight”)  and Voids Aggregates ASTM C 566 – 89 Standard Test Method for Total  Evaporable  Moisture Content  of Aggregate by Drying
ASTM  C-187-86 Normal  Consistency  of Hydraulic Cement
Malasyi, Syibral, Fasdarsyah dan Wesli. 2014.
Analisis  Pengaruh  Penggunaan  Abu Jerami  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Universitas Malikussaleh : Aceh.
Muharrisa,  Raisa  dan  Rahmi  Karolina.  2009 . Pengaruh  Penambahan  Serat  Jerami Padi  sebagai  Peredam  Suara  dan Pengaruhnya Terhadap Sifat Mekanik
Beton .  Universitas  Sumatera  Utara  :
Medan.
Nawi,  Edward  G.  1998. Beton  Bertulang Suatu  Pendekatan  Dasar .  PT  Refika
Aditama : Bandung.
Nofa,  Rini  Sri.  2012. Ekstrasi  Silika  Dari Sekam  Dan  Jerami  Padi  Sebagai Penyerap Ion Logam Cd (II) .
Universitas Negeri Malang : Malang. PBI  1971, Peraturan  Beton  Bertulang Indonesia . Direktorat Penyelidikan
Masalah Bangunan : Bandung.
SNI  03  –  2847  –  2002, Tata  Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk
Bangunan  Gedung  (Beta  Version) : Bandung. SNI 15-2049-2004, Semen Portland :
Bandung.
SNI  7394:2008, Tata  Cara  Perhitungan Harga Satuan  Pekerjaan  Beton untuk Konstruksi  Bangunan  Gedung  dan
Perumahan : Bandung.
Wijanarko,  Wisnu.  2009. Analisis  Bahan Jerami Padi Dalam Bentuk BlockAtau Kotak Sebagai Bahan Pengisi Batako . Universitas Sebelas Maret : Surakarta. Referensi dari website : Ahadi. 2011. Agregat Halus Kasar . http://www.ilmusipil.com/agregat- halus-kasar.  Diakses  tanggal  3  maret
2017.
http://eproduk.litbang.pertanian.go.id/product. php?id_product=130 diakses tanggal 22 juli 2017.
http://www.lamongankab.go.id/portal/58-
uncategorized/1880-karanglangit.html diakses tanggal 22 juli 2017.
http://kbbi.web.id.  Diakses  tanggal  13  januari 2017.
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidi kan/dr-slamet-widodo-st-mt/sni-15- 2049-2004.pdf.    Diakses  tanggal  3 maret 2017.
http://arpumiko.wordpress.com/2008/10/11/ba
han-baku-pembuatan-semen/.  Diakses tanggal 23 maret 2017.
Kirana, Febrian Sasi. 2011. Portland Cement .
http://febriansasi.blogspot.co.id/2011/1 2/portland-cement.html. Diakses tanggal 13 januari 2017
Halaman ini sengaja dikosongkan